Email: mardiah@ft.unmul.ac.id DOI: http://dx.doi.org/10.37209/jtbbt.v10i1.173

## EVALUASI EKSTRAK DAUN RHODOMYRTUS TOMENTOSA SEBAGAI GREEN INHIBITOR PADA KOROSI ALUMINIUM DALAM LARUTAN ASAM DAN BASA

## EVALUATION OF RHODOMYRTUS TOMENTOSA LEAF EXTRACT AS GREEN INHIBITOR ON ALUMINUM CORROSION IN ACID AND ALKALINE SOLUTIONS
Mardiah * , Ari Susandy Sanjaya, Nurul Sakinah, dan Herlina Lia Novianti
Program Studi Teknik Kimia Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman Jalan Sambaliung Kampus Gunung Kelua Samarinda, 75119
Diterima: 20 Mei 2020 Direvisi:  9 Juni 2020 Disetujui: 24 Juni 2020

## ABSTRAK
Evaluasi  ekstrak  daun  karamunting  sebagai  inhibitor  korosi  aluminium  dalam  larutan  asam  dan  basa dipelajari  dengan    menggunakan  uji  perendaman.  Metode  gravimetri  digunakan  untuk  menghitung  laju  korosi aluminium  dengan  dan  tanpa  inhibitor.  Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  senyawa  yang  terkandung  dalam ekstrak daun karamunting merupakan senyawa heteroatom oksigen dan memiliki ikatan rangkap. Berdasarkan hasil studi permukaan dengan Scanning Electron Microscopy (SEM), tingkat kerusakan aluminium dengan penambahan inhibitor  lebih  rendah  dibandingkan  dengan  tanpa  inhibitor.  Penambahan  inhibitor  dari  ekstrak  daun  karamunting dapat  mengurangi  laju  korosi  aluminium.  Efisiensi  penggunaan  inhibitor  adalah  73,66%  pada  larutan  NaOH  dan 80,78% pada larutan HCl pada variabel konsentrasi  inhibitor dan waktu perendaman tertinggi. Model regresi linier berganda digunakan pula dalam penelitian ini untuk memprediksi laju korosi aluminium.
Kata kunci : aluminium,  ekstrak alami,  inhibitor,  korosi, regresi linear

## ABSTRACT
Evaluation of karamunting leaf extract as an inhibitor of aluminum corrosion in acid and alkaline solutions was  studied  using  immersion  test.  The  gravimetric  method  was  used  to  calculate  the  corrosion  rate  of  aluminum with  and  without.  The  results  showed  that  the  compounds  contained  in  the  karamunting  leaf  extract  were  oxygen heteroatom    and  had  double  bonds  compounds.  Based  on  the  results  of  surface  studies  with  Scanning  Electron Microscopy  (SEM),  the  level  of  aluminum  damage  with  the  addition  of  an  inhibitor  was  lower  than  that  without inhibitor. The addition of inhibitors from karamunting leaf extract can reduce the corrosion rate of aluminum. The efficiency of using the inhibitor was 73.66% in NaOH solution and 80.78% in HCl solution at the highest inhibitor concentration and immersion time variables. Multiple linear regression model was also used in this study to predict the corrosion rate of aluminum.
Keywords : aluminum, natural extract, corrosion, inhibitor, linear regression,

## PENDAHULUAN
Aluminium  dikenal  sebagai  salah  satu logam    yang  memiliki  aplikasi  yang  luas  seperti pada  industri  otomotif, aerospace ,  konstruksi, dan  pembangkit  listrik.  Aluminium  adalah mineral  yang  diperoleh  dari  pengolahan  bauksit, total sumber daya bauksit Indonesia mencapai 3,7 miliar  ton  dalam  bentuk  bijih  dan  1,8  miliar  ton dalam  bentuk  logam.  Cadangan  mencapai  1,2
miliar  ton  dalam  bentuk  bijih  dan  582  juta  ton dalam  bentuk  logam  [1].  Selain  ketersediaannya yang  melimpah,  aluminium  dan  paduannya ringan,  dapat  didaur  ulang,  tahan  terhadap korosi,  dapat  dibentuk,  ulet,  daya  tahan  dan konduktivitas yang baik [2].
Aluminium  di  atmosfer  akan  membentuk lapisan  oksida  di  permukaannya.  Lapisan  tipis terbentuk  untuk  mencegah  aluminium  dari oksidasi  lebih  lanjut.  Tetapi,  pelarutan  lapisan
oksida pelindung ini dapat terjadi ketika terpapar dalam  kondisi  asam  atau  basa,  karena  sifat amfoterik  aluminium,  menghasilkan  ion  Al 3+
(trivalen  aluminium)  dalam    asam  dan AlO 2 − (aluminat)  dalam  larutan alkali,  sehingga aluminium menjadi terkorosi [3].
Larutan  asam  dan  basa  dapat  digunakan sebagai  zat  elektrolit  dan  aluminium  dapat digunakan  sebagai  anoda  pada  baterai  logam udara.  Baterai  aluminium  udara  memiliki kelebihan  dalam  kapasitas  spesifik,  mencapai 2,98  Ah/gram  di  atas  baterai  magnesium  udara (2,20  Ah/gram)  dan  seng  udara  (0,82  Ah/gram), memiliki  kepadatan  energi  yang  tinggi  mencapai 1096 Wh/kg tergantung pada jenis elektrolit yang digunakan, dan tegangan teoritis baterai aluminium-udara  dapat    mencapai  2,4  volt  [4,5]. Reaksi  yang  terlibat  dalam  pembuatan  baterai aluminium  udara  adalah  reaksi  oksidasi  dan reduksi.  Reaksi  oksidasi  terjadi  pada  aluminium yakni  anoda  dan  membentuk  endapan  oksida pada  akhir  reaksi,  sehingga  aluminium  rentan terhadap korosi [6].
Salah  satu  cara  untuk  mengurangi  laju korosi  adalah  dengan  menggunakan  inhibitor. Beberapa  zat  inhibitor  antara  lain  derivatif  dari pyridine,  benzotriazole,  triazoline,  hydrazine, phenol dan  lain-lain  namun  kebanyakan  dari  zat inhibitor  tersebut mahal dan bersifat toksik [7].
Sementara  itu,  inhibitor  yang  berasal  dari ekstrak  tumbuhan  menjadi  alternatif  karena bersifat alami, terbarukan, lebih ramah lingkungan dan dapat diekstraksi dengan prosedur  yang  sederhana  dan  biaya  yang  rendah [8].  Beberapa  tumbuhan  dilaporkan  memiliki efek  penghambatan    seperti  daun Jasminum nudiflorum  Lindl [7] , daun Phyllanthus  amarus [9] , daun Euphorbia hirta dan Dialum guineense [9 , 10] , daun pepaya [12] dan lain-lain.
Deng  dan  Li  [7],    menggunakan  ekstrak daun  bunga  melati (Jasminum  nudiflorum  Lindl) untuk  menghambat  laju  korosi  aluminium  dalam larutan  HCl  1  M.  Efisiensi  penggunaan  inhibitor meningkat seiring dengan meningkatnya konsentrasi  inhibitor  yakni  sebesar  90%  dengan waktu perendaman 2 jam. Abiola dan Otaigbe [9] menggunakan  ekstrak  tanaman Phyllanthus amarus untuk menghambat laju korosi aluminium dalam larutan NaOH 2 M, dengan efisiensi penghambatan 76% pada   waktu
perendaman 6 jam.  Anozie dkk [10] dan Nnanna dkk  [11]  menggunakan  ekstrak  daun Euphorbia hirta dan Dialum  guineense pada  paduan aluminium  dalam  larutan  0,5  M  HCl  [10]  dan 0,25  M  NaOH  [11].  Laju  korosi  dipelajari menggunakan  teknik  gravimetri  pada  suhu  30 dan  60°C.  Hasilnya  menunjukkan  bahwa  kedua ekstrak  berfungsi  sebagai  inhibitor  yang  baik dengan efisiensi inhibisi diatas 80%.
Nardeli  dkk  [13]  menyelidiki  efek  tannin yang  merupakan  senyawa  alami  pada  tumbuhan, sebagai inhibitor korosi untuk paduan aluminium dengan  dan  tanpa coating (AA1200).  Hasil penelitian  menunjukkan  bahwa  tannin  dapat menghambat  laju  korosi  logam  aluminium  baik dengan coating maupun tidak.
Tumbuhan karamunting (Rhodomyrtus tomentosa) merupakan  tanaman  yang  dapat  di jumpai  di  hutan  Kalimantan  namun  belum dimanfaatkan  secara  optimal.  Oleh  karena  itu, pada penelitian ini, akan dilakukan penghambatan  laju  korosi  aluminium  dalam larutan asam dan basa dengan dan tanpa inhibitor dari daun karamunting.

## BAHAN DAN METODE

## Persiapan Sampel spesimen
Spesimen  aluminium  dipotong  dengan ukuran  5  cm  x  2  cm  x  0,03  cm.  Aluminium dibersihkan  dari  kotoran  (lemak  dan  debu) dengan  menggunakan  akuades  dan  aseton, setelah  itu  berat  awal  masing-masing  spesimen ditimbang sebelum diuji.
Percobaan  perendaman  dilakukan  dengan memasukkan spesimen uji ke dalam larutan asam HCl  1  M  dan  larutan  basa  NaOH  1  M  masing- masing  sebanyak  80  mL  ke  dalam beaker  glass 100  ml . Sebanyak  10  mL  larutan  inhibitor masing-masing  dimasukkan  ke  dalam beaker glass yang berisi larutan NaOH  dan  larutan HCl tersebut.
Pengujian  dilakukan  dengan  dan  tanpa inhibitor. Pada larutan NaOH digunakan konsentrasi  inhibitor  10,  20,  30,  40,  50  dan  210 ppm  dengan  waktu  perendaman    15,30,  dan  60 menit.  Pada  larutan  HCl  digunakan  konsentrasi inhibitor  50,  100,  150,  200,  250,  dan  280  ppm dengan waktu perendaman 15, 20 dan 25 menit.
Setelah perendaman, spesimen dibersihkan dengan  menggunakan  akuades  dan  aseton kemudian  dikeringkan  di  dalam  oven  dan disimpan  dalam  desikator.  Spesimen  kemudian ditimbang hingga berat konstan.

## Pembuatan inhibitor
Pada  proses  pembuatan  Inhibitor,  daun karamunting  dikeringkan  dengan  menggunakan oven pada suhu 60 o C selama 24 jam lalu digerus dengan menggunakan blender. Sebanyak 15 gram daun karamunting ditimbang dengan menggunakan  neraca  analitik.  Selanjutnya  daun karamunting  diekstraksi  menggunakan  sokhlet dengan  pelarut  etanol.  Filtrat  yang  diperoleh, ditampung dan didestilasi pada suhu 70°C, untuk memisahkan  ekstrak  dari  pelarutnya.  Ekstrak kering yang diperoleh ditimbang sebanyak 25 mg dan  dilarutkan  dengan  25  mL  etanol  sehingga diperoleh  larutan  inhibitor  dengan  konsentrasi 1000  ppm  kemudian  diencerkan  menjadi  10,  20, 30, 40, 50, 100,150, 200, 210, 250 dan 280 ppm.

## Analisa Spesimen
Scanning  Electron  Microscopy dengan Energy  Dispersive  Spectroscopy (SEM-EDS) dilakukan  untuk  mengetahui  unsur-unsur  yang terkandung  dalam  spesimen  dan Scanning Electron  Microscopy (SEM)    untuk  mengetahui gambaran  permukaan  aluminium  sebelum  dan sesudah dilakukan uji perendaman.

## Analisa Kandungan Inhibitor
Kromatografi gas-spektrometer massa (GC-MS) digunakan untuk mengetahui
kandungan senyawa pada ekstrak daun karamunting yang dilarutkan dalam etanol.

## Metode Gravimetri
Dengan  menggunakan  metode  gravimetri (penurunan  berat),  laju  korosi  dan  efisiensi  atau daya  inhibisi  penggunaan  inhibitor  diperoleh sebagai berikut [9] :
w   = w o - w i (1)
L K = 87,6 w DAt (2)
𝛈    = 𝐋 𝐊(𝟎) −𝐋 𝐊(𝐢𝐧𝐡) 𝐋 𝐊(𝟎) x 100% (3)
dengan:
w o =  berat aluminium awal (mg) w i =  berat aluminium akhir (mg) w =  berat aluminium yang terkorosi (mg) L K =  laju korosi (mm/tahun) L K(0) =  laju korosi tanpa inhibitor
(mm/tahun)
L K(inh) =  laju korosi dengan inhibitor (mm/tahun) D =  densitas aluminium (g cm -3 ) A =  luas permukaan spesimen (cm 2 ) t =  waktu perendaman (jam) η =  efisiensi inhibitor (%)

## HASIL DAN PEMBAHASAN

## Karakterisasi Logam Aluminium
Hasil  analisa  dengan  teknik  SEM-EDS, spektrum spesimen dapat dilihat pada Gambar 1. Pada  Gambar  1  terdapat  spektrum  aluminium (Al),  Seng  (Zn)  dan  Oksigen  (O)  dengan kandungan  Aluminium  sebesar  96,72,  Seng  0,24 dan Oksigen 3,04 % berat.
Gambar 1 . Spektrum Spesimen

## Karakterisasi Ekstrak Daun Karamunting
Hasil analisa GC-MS menunjukkan bahwa senyawa-senyawa  yang  terkandung  pada  ekstrak daun  karamunting  merupakan  senyawa  yang mengandung  heteroatom  O  dan  ikatan  rangkap (Tabel  2).  Adanya  heteroatom  "O"  dan  elektron pi  dari  senyawa  organik  bertindak  sebagai  situs reaksi dalam proses adsorpsi [14].
Tabel 1 . Identifikasi Kandungan Senyawa Daun
Karamunting Struktur Senyawa Nama Tetramethyl-1,3- cyclobutanedione Caryophyllene Cyclohexanone, 2,5-
dimethyl-2-(1- methylethenyl) 2(1H)-Naphthalenone, octahydro-4,4a-dimethyl-,
(4.alpha.,4a.alpha.,8a.beta. )- 2-Decyn-1-ol 2-Cyclopenten-1-one,4- hydroxy-3-methyl-2-(2- pentenyl) Cyclohexanone,  5-methyl-
2-(1-methylethenyl)
Oxacyclotetradecane-2,11- dione, 13-methyl-

## Pengaruh Konsentrasi Inhibitor Pada Larutan NaOH 1 M Dan HCl 1 M
Uji  perendaman  aluminium  dengan  dan tanpa  ekstrak  inhibitor  telah  dilakukan  pada larutan  NaOH  1  M  dan  HCl  1  M.  Pengaruh konsentrasi inhibitor dapat dilihat pada Gambar 2 dan 3.
(a) Berat Aluminium
(b) Laju Korosi Aluminum
(c) Efisiensi Inhibitor
Gambar 2 . Pengaruh Konsentrasi Inhibitor dalam Larutan NaOH 1 M
0 50 100 150 200 250 300 350 400 0 10 20 30 40 50 210 w ( m g) Konsentrasi Inhibitor (ppm) 15 menit 30 menit 60 menit 0 100 200 300 400 500 600 700 0 10 20 30 40 50 210 L aj u K o ro si (m m /t ah u n ) Konsentrasi Inhibitor (ppm) 15 menit 30 menit 60 menit 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 10 20 30 40 50 210 E fis ie n si (% ) Konsentrasi Inhibitor (ppm) 15 menit 30 menit 60 menit
Jurnal Teknologi Bahan dan Barang Teknik Vol. 10, No. 1, Juni 2020: 39-48 e-ISSN: 2715-9116 | p-ISSN: 2089-4767 DOI: 10.37209/jtbbt.v10i1
(a) Berat Aluminium
(b) Laju Korosi Aluminum
(c) Efisiensi Inhibitor
Gambar 3 . Pengaruh Konsentrasi inhibitor dalam  Larutan HCl 1 M
Pada  Gambar  2  dan  3  dapat  dilihat  bahwa makin  tinggi  konsentrasi  inhibitor,  makin  sedikit berat  aluminium  yang  terkorosi  sehingga  laju korosi  aluminium  mengalami  penurunan  dan efisiensi penggunaan inhibitor cenderung meningkat baik pada larutan NaOH maupun HCl.
Hal  ini  serupa  dengan  penelitian  yang dilakukan  oleh  Abiola  dan  Otaigbe    [9]  yang menggunakan  ekstrak Phyllanthus  amarus pada media korosif  NaOH,  Abiola  dan  Tobun  [15] yang menggunakan inhibitor dari air kelapa pada media  korosif  HCl    serta  Oguzie  [16]  yang menggunakan ekstrak daun Sansevieria trifasciata pada  media  korosif  KOH  dan  HCl.
Hasil  penelitian  dilaporkan  bahwa  dengan meningkatnya konsentrasi inhibitor, dapat menurunkan  laju  korosi  aluminum  sehingga efisiensi  atau  daya  inhibisi  suatu  inhibitor  makin meningkat.  Persentase  tertinggi  yang  diperoleh dapat  berkisar  antara  70-95%.  Pada  konsentrasi tertinggi  (Gambar  2c  dan  3c)  dapat  diketahui efisiensi  penggunaan  inhibitor  mencapai  98% pada larutan NaOH dan 93% pada larutan HCl.

## Pengaruh  Waktu  Perendaman  pada  Larutan NaOH 1 M dan HCl 1 M
Pengaruh  waktu  perendaman  dengan  dan tanpa ekstrak inhibitor dapat dilihat pada Gambar 4 dan 5.
(a) Berat Aluminium
(b) Laju Korosi Aluminum
(c) Efisiensi Inhibitor
Gambar 4 . Pengaruh Waktu Perendaman dalam Larutan NaOH 1 M
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 0 50 100 150 200 250 280 w ( m g) Konsentrasi Inhibitor (ppm) 15 menit 30 menit 60 menit 0 100 200 300 400 500 600 700 0 50 100 150 200 250 280 L aj u K o ro si (m m /t ah u n ) Konsentrasi Inhibitor (ppm) 15 menit 20 menit 25 menit 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 50 100 150 200 250 280 E fis ie n si (% ) Konsentrasi Inhibitor (ppm) 15 menit 20 menit 25 menit 0 50 100 150 200 250 300 350 400 15 30 60 w ( m g) Waktu Perendaman (menit) 0 ppm 10 ppm 20 ppm 30 ppm 40 ppm 50 ppm 210 ppm 0 100 200 300 400 500 600 700 15 30 60 L aj u K o ro si (m m /t ah u n ) Waktu Perendaman (menit) 0 ppm 10 ppm 20 ppm 30 ppm 40 ppm 50 ppm 210 ppm 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 15 30 60 E fis ie n si (% ) Waktu Perendaman (menit) 10 ppm 20 ppm 30 ppm 40 ppm 50 ppm 210 ppm
(a) Berat Aluminium
(b) Laju Korosi Aluminium
(c) Efisiensi Inhibitor

## Gambar 5 . Pengaruh Waktu Perendaman dalam
Larutan HCl 1 M
Berdasarkan Gambar 4 dan 5 dapat dilihat pada  larutan    NaOH  dan  HCl,  korosi  merupakan peristiwa yang tidak dapat dihindari. Makin lama waktu  perendaman,  berat  aluminium  yang terkorosi  semakin  tinggi.  Hal  ini  serupa  dengan penelitian  yang  ditunjukkan  oleh  Abiola  dan Otaigbe  [9]  sehingga    laju    korosi  cenderung meningkat  dan  efisiensi  cenderung  menurun. Namun laju korosi logam aluminium yang diberi inhibitor  lebih  lambat  laju  korosinya  daripada tidak  menggunakan  inhibitor.  Pada  variabel waktu  perendaman  tertinggi  masing-masing efisiensi  diperoleh  sebesar  73,66%  pada  larutan NaOH dan 80,78% pada larutan HCl.

## Analisis Data
Regresi  matematis  dapat  digunakan  untuk representasi  data  sebagaimana  yang  dilakukan oleh  Khadom  dkk  [17]  menggunakan  model regresi    untuk  memprediksi  laju  korosi  logam baja dalam larutan HCl.
Pada penelitian ini, model yang digunakan adalah model regresi linier (persamaan 4). Untuk mengevaluasi  koefisien  persamaan  digunakan perangkat lunak MINITAB 19.
y =  α + ∑ β i i=n i=1 x i + ∑ ε i i=n

## i=1
Model  yang  diusulkan  yakni  regresi  liner berganda sebagaimana tampak pada persamaan 5 dengan x 1 adalah konsentrasi  inhibitor, x 2 adalah waktu  perendaman  dan  y  adalah  laju  korosi, dengan tingkat kepercayaan 95%.
Model  regresi  pada  larutan  NaOH  dapat dilihat  pada  persamaan  6  dan  larutan  HCl  pada persamaan  7.  Pada  Tabel  2  dan  3  merupakan perbandingan  antara  pengukuran  laju  korosi aluminum secara eksperimen dengan perhitungan laju korosi berdasarkan prediksi dengan menggunakan persamaan regresi yang diperoleh.
y = α + β 1 x 1 + β 2 x 2 + ε total (5)
(R 2 =  90,19%,  R  =  0,95 ,P-value =0,000, ε total = 32, 13 ) y  =  495,7 - 2,536 x 1 + 2,943 x 2 (6)
(R 2 =  41,15%,  R  =  0,642, P-value =  0,008
ε total = 131,48 ) y  =  85 – 0,748 x 1 + 11,20 x 2 (7)
Untuk mengetahui pengaruh variabel bebas (x 1 dan  x 2 )  terhadap  variabel  terikat  (y)    dapat dilihat  dari  nilai  P Regression pada Analysis  of Variance sebesar  0,000  pada  larutan  NaOH  dan 0,008 pada Larutan HCl.  Nilai  P yang diperoleh lebih  kecil  dari    0,05  maka  disimpulkan  bahwa secara simultan variabel konsentrasi inhibitor dan waktu  perendaman    mempunyai  pengaruh bermakna  atau  signifikan  terhadap  laju  korosi aluminium baik pada larutan NaOH maupun HCl.
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 15 20 25 w ( m g) Waktu Perendaman (menit) 0 ppm 50 ppm 100 ppm 150 ppm 200 ppm 250 ppm 280 ppm 0 100 200 300 400 500 600 700 15 20 25 L aj u K o ro si (m m /t ah u n ) Waktu Perendaman (menit) 0 ppm 50 ppm 100 ppm 150 ppm 200 ppm 250 ppm 280 ppm 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 15 20 25 E fis ie n si (% ) Waktu Perendaman (menit) 50 ppm 100 ppm 150 ppm 200 ppm 250 ppm 280 ppm (4)
Jurnal Teknologi Bahan dan Barang Teknik Vol. 10, No. 1, Juni 2020: 39-48 e-ISSN: 2715-9116 | p-ISSN: 2089-4767 DOI: 10.37209/jtbbt.v10i1
Tabel 2 . Laju Korosi Aluminium Eksperimen dan Prediksi  dalam Larutan NaOH 1 M
No Konsentrasi Inhibitor (ppm) Waktu Perendaman (menit) Laju Korosi Eksperimen (mm/tahun) Laju Korosi Prediksi (mm/tahun) 1 0 15 570,72 539,88 2 30 685,75 584,03 3 60 656,20 672,32 4 10 15 458,86 514,52 5 30 517,97 558,67 6 60 627,60 646,96 7 20 15 443,61 489,16 8 30 511,29 533,31 9 60 648,09 621,60 10 30 15 452,51 463,80 11 30 555,78 507,95 12 60 589,15 596,24 13 40 15 339,38 438,44 14 30 422,00 482,59 15 60 534,33 570,88 16 50 15 502,08 413,08 17 30 610,12 457,23 18 60 519,56 545,52 19 210 15 8,07 7,32 20 30 8,77 51,46 21 60 172,87 139,76
Secara  umum,  koefisien  determinasi  (R 2 ) merupakan koefisien yang menunjukkan kesesuaian  model  regresi  [18].  Pada  larutan NaOH,  koefisien  determinasi    yang  diperoleh sebesar  90,19%  dan  pada  larutan  HCl  41,15%. Sehingga sisanya 9,81 % dan 58,85% dipengaruhi  oleh  variabel  lain  yang  tidak  diteliti seperti  suhu,  pH,  konsentrasi  media  korosif  dan lain-lain,  sebagaimana    yang  dilakukan  oleh Zahidah dkk [19] dan Prabhu dkk  [20].
Koefisien korelasi (R) merupakan koefisien  yang  menunjukkan  keeratan  hubungan antara  variabel  bebas  dan  terikat.  Nilai  koefisien hingga 0,30 menunjukkan hubungan yang rendah dan  validitas  yang  tidak  pasti;  antara  0,50  dan 0,70 menunjukkan hubungan yang signifikan dan penting;  sedangkan  di  atas  0,90  memilki hubungan  yang  kuat  [17].  Pada  penelitian  ini, koefisien  korelasi  yang  diperoleh  pada  larutan NaOH  yakni  sebesar  0,95  dan  pada  larutan  HCl yakni sebesar  0,642.
Tabel 3 . Laju Korosi Aluminium Eksperimen dan Prediksi dalam Larutan HCl 1 M
No Konsentrasi Inhibitor (ppm) Waktu Perendaman (menit) Laju Korosi Eksperimen (mm/tahun) Laju Korosi Prediksi (mm/tahun) 1 0 15 252,31 252,79 2 20 356,54 308,80 3 25 670,75 364,80 4 50 15 73,09 215,40 5 20 134,89 271,41 6 25 284,85 327,42 7 100 15 227,52 178,02 8 20 103,91 234,03 9 25 140,71 290,04 10 150 15 204,01 140,64 11 20 275,51 196,65 12 25 221,55 252,66 13 200 15 94,06 103,26 14 20 146,81 159,26 15 25 247,10 215,27 16 250 15 76,27 65,87 17 20 127,27 121,88 18 25 200,58 177,89 19 280 15 183,04 43,44 20 20 24,79 99,45 21 25 128,89 155,46
Dari  kedua  koefisien  ini,  menandakan bahwa  model  regresi  linier  pada  larutan  NaOH lebih representatif dalam memprediksi laju korosi aluminium  pada  berbagai  kondisi.  Hal  ini  dapat dilihat pada Tabel 2 dan 3, dimana  nilai prediksi laju  korosi  pada  larutan  NaOH  lebih  mendekati nilai  laju  korosi  eksperimen  daripada  nilai prediksi laju korosi pada larutan HCl. Hal serupa ditunjukkan  oleh  Khadom  dkk  [17]  yang melakukan  uji  perendaman  logam  baja  dalam larutan  HCl  yaitu  nilai  koefisien  korelasi  pada regresi linier berganda diperoleh hanya  0,601.

## Evaluasi Permukaan Spesimen
Hasil analisa Scanning Electron Microscopy (SEM) terhadap  permukaan  logam aluminium baik sebelum dilakukan uji perendaman  (Gambar  6)  dan  setelah  uji perendaman  dengan  inhibitor  maupun  tanpa inhibitor dapat dilihat pada Gambar 7.
Berdasarkan  hasil  analisa  SEM  dengan perbesaran  820-8000x  dapat    dilihat  bahwa sampel  aluminium  sebelum  perendaman  tampak halus  dan  hanya  muncul  beberapa  goresan  yang kasar  pada  permukaan  (Gambar  6).  Setelah  uji perendaman, terjadi korosi pada logam aluminium  dalam  larutan  asam  dan  basa    secara agresif.    Permukaan  logam  aluminium  yang diberi  inhibitor  lebih  rendah  tingkat  kerusakan nya dibandingkan tanpa diberi inhibitor.
Gambar 6 . Permukaan Aluminium Sebelum Uji Perendaman 820x (a) 1000x (b) 4000x (c ) 1000x (d) 2000x (e) 4000x (f ) 1000x (g) 4000x (h) 8000x (i ) 1000x (j) 4000x (k) 8000x  (l)
Gambar 7. Permukaan Logam Aluminium Tanpa Inhibitor dalam Larutan HCl (a,b,c) Permukaan Logam Aluminium dengan Inhibitor 280 ppm dalam Larutan HCl (d,e,f) Permukaan Logam Aluminium Tanpa Inhibitor dalam Larutan NaOH (g,h,i) Permukaan Logam Aluminium dengan Inhibitor 210 ppm dalam Larutan NaOH (j,k,l)
Jurnal Teknologi Bahan dan Barang Teknik Vol. 10, No. 1, Juni 2020: 39-48 e-ISSN: 2715-9116 | p-ISSN: 2089-4767 DOI: 10.37209/jtbbt.v10i1

## KESIMPULAN
Dari  hasil  penelitian  yang  telah  dilakukan dapat disimpulkan bahwa ekstrak daun karamunting  yang  ditambahkan  ke  dalam  larutan korosif    NaOH  1  M  dan  HCl  1  M  dapat menurunkan  laju  korosi  aluminium  dan  efisiensi penghambatan meningkat seiring dengan meningkatnya  konsentrasi  ekstrak.  Makin  lama waktu  perendaman,  laju    korosi  cenderung meningkat  dan  efisiensi  menurun.  Namun  laju korosi  logam  aluminium  dapat  diperlambat dengan  menambahkan  inhibitor.  Kandungan ekstrak  daun  karamunting  terdiri  dari  senyawa heteroatom oksigen dan ikatan rangkap.
Investigasi  pada  permukaan  aluminium  yang diberi  inhibitor  dan  tanpa  inhibitor  menunjukkan adanya tingkat kerusakan yang lebih rendah pada permukaan  aluminium  yang  diberi  inhibitor. Model  regresi  linier  dapat  digunakan  untuk memprediksi laju korosi aluminium.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Terima  kasih  kepada  Fakultas  Teknik Universitas
Mulawarman
yang
telah
memfasilitasi penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA
[1] Pusat  Sumber  Daya  Mineral  Batubara  dan Panas Bumi, “Executive Summary
Pemutakhiran  Data  dan  Neraca  Sumber Daya  Mineral  Status  2016,”  Bandung,
2016.
[2] D.  Prabhu  and  P.  Rao,  “Coriandrum Sativum  L.  -  A  Novel  Green  Inhibitor  for the  Corrosion  Inhibition  of  Aluminium  in 1.0  M  Phosphoric  Acid  Solution,” J. Environ.  Chem.  Eng. ,  vol.  1,  no.  4,  pp. 676–683, 2013, doi: 10.1016/j.jece.2013.07.004.
[3] P.  Deepa  and  R.  Padmalatha,  “Corrosion Behaviour  of  6063  Aluminium  Alloy  in Acidic  and  in  Alkaline  Media,” Arab.  J. Chem. ,  vol.  10,  pp.  S2234–S2244,  2017, doi: 10.1016/j.arabjc.2013.07.059.
[4] M.  Mokhtar et  al. ,  “Journal  of  Industrial and Engineering Chemistry Recent Developments  in  Materials  for  Aluminum –  Air  Batteries:  A  review,” J.  Ind.  Eng. Chem. ,  vol.  32,  pp.  1–20,  2015,  doi: 10.1016/j.jiec.2015.08.004.
[5] M.  Pino,  D.  Herranz,  J.  Chacón,  E.  Fatás, and P. Ocón, “Carbon Treated Commercial Aluminium Alloys as Anodes for Aluminium-air Batteries in Sodium Chloride  Electrolyte,” J.  Power  Sources , vol.  326,  pp.  296–302,  2016,  doi: 10.1016/j.jpowsour.2016.06.118.
[6] A.  H.  Al-Moubaraki,  A.  A.  Al-Howiti,  M. M.  Al-Dailami,  and  E.  A.  Al-Ghamdi, “Role  of  Aqueous  Extract  of  Celery (Apium  Graveolens  L.)  Seeds  Against the  Corrosion  of  Aluminium/Sodium Hydroxide  Systems,” J.  Environ.  Chem. Eng. ,  vol.  5,  no.  5,  pp.  4194–4205,  2017, doi: 10.1016/j.jece.2017.08.015.
[7] S.  Deng  and  X.  Li,  “Inhibition  by Jasminum  Nudiflorum  Lindl.  Leaves Extract  of  the  Corrosion  of  Aluminium  in HCl  Solution,” Corros.  Sci. ,  vol.  64,  pp. 253–262, 2012, doi: 10.1016/j.corsci.2012.07.017.
[8] A.  Singh,  I.  Ahamad,  and  M.  A.  Quraishi, “Piper Longum Extract as Green Corrosion Inhibitor for Aluminium in NaOH Solution,” Arab.  J.  Chem. ,  vol.  9,  pp. S1584–S1589, 2016, doi: 10.1016/j.arabjc.2012.04.029.
[9] O.  K.  Abiola  and  J.  O.  E.  Otaigbe,  “The
Effects  of  Phyllanthus  Amarus  Extract  on Corrosion  and  Kinetics  of  Corrosion Process of Aluminum in Alkaline Solution,” Corros. Sci. , vol. 51, no. 11, pp. 2790–2793, 2009,
doi: 10.1016/j.corsci.2009.07.006.
[10]  I.  U.  Anozie,  C.  S.  Akoma,  and  L.  A.
Nnanna, “Corrosion Inhibition of Aluminium  Alloy  in  Acidic  Medium  by Euphorbia  Hirta  and  Dialum  Guineense Extracts,” Int.  J.  Pure  Appl.  Sci.  Technol. , vol.  6,  no.  2,  pp.  79–88,  2011,  [Online]. Available: www.ijopaasat.in.
[11]  L. A. Nnanna,  I. U. Anozie, C. S. Akoma, I.  M.  Mejeha,  K.  B.  Okeoma,  and  K.  I. Mejeh,  “Corrosion  Control  of  Aluminium Alloy  in  Alkaline  Solution  Using  Some Leave Extracts,” Am.  J.  Mater.  Sci. , 2012, doi: 10.5923/j.materials.20110102.12.
[12]  N.  Chaubey,  V.  K.  Singh,  and  M.  A. Quraishi, “Papaya Peel Extract as Potential Corrosion  Inhibitor  for  Aluminium  Alloy in 1 M HCl: Electrochemical and Quantum Chemical  Study,” Ain  Shams  Eng.  J. ,  vol.
9, no. 4, pp. 1131–1140, 2018,
doi: 10.1016/j.asej.2016.04.010.
[13]  J.  V.  Nardeli,  C.  S.  Fugivara,  M.  Taryba,
E. R. P. Pinto, M. F. Montemor, and A. V. Benedetti,  “Tannin:  A  Natural  Corrosion Inhibitor  for  Aluminum  Alloys,” Prog.
Org.  Coatings ,  vol.  135,  no.  April,  pp. 368–381, 2019,
doi: 10.1016/j.porgcoat.2019.05.035.
[14]  S. A. Xavier Stango and U. Vijayalakshmi, “Studies  on  Corrosion  Inhibitory  Effect and  Adsorption  Behavior  of  Waste Materials  on  Mild  Steel  in  Acidic Medium,” J. Asian Ceram. Soc. , vol. 6, no. 1, pp. 20–29, 2018,
doi: 10.1080/21870764.2018.1439608.
[15]  O.  K.  Abiola  and  Y.  Tobun,  “Cocos Nucifera  L.  Water  as  Green  Corrosion Inhibitor for Acid Corrosion of Aluminium in  HCl  Solution,” Chinese  Chem.  Lett. , vol. 21, no. 12, pp. 1449–1452, 2010, doi: 10.1016/j.cclet.2010.07.008.
[16]  E.  E.  Oguzie,  “Corrosion  Inhibition  of
Aluminium  in  Acidic  and  Alkaline  Media by Sansevieria Trifasciata Extract,”
Corros. Sci. , vol. 49, no. 3, pp. 1527–1539, 2007, doi: 10.1016/j.corsci.2006.08.009.
[17]  A.  A.  Khadom,  A.  N.  Abd,  and  N.  A.
Ahmed,  “Xanthium  Strumarium  Leaves Extracts as  A Friendly Corrosion  Inhibitor of  Low  Carbon  Steel  in  Hydrochloric Acid: Kinetics and Mathematical Studies,” South  African  J.  Chem.  Eng. ,  vol.  25,  pp. 13–21, 2018,
doi: 10.1016/j.sajce.2017.11.002.
[18]  C.  L.  Cheng,  Shalabh,  and  G.  Garg, “Coefficient of Determination for Multiple Measurement  Error  Models,” J.  Multivar. Anal. ,  vol.  126,  pp.  137–152,  2014,  doi:
10.1016/j.jmva.2014.01.006.
[19]  K.  A.  Zahidah et  al. ,  “Statistical  Analysis of  Effective  Variable  Parameters  on Corrosion  Rate  of  X52  Carbons  Steel,” ARPN  J.  Eng.  Appl.  Sci. ,  vol.  11,  no.  22, pp. 12929–12936, 2016.
[20]  P.  R.  Prabhu,  D.  Prabhu,  and  P.  Rao, “Analysis  of  Garcinia  Indica  Choisy Extract  as  Eco-friendly  Corrosion Inhibitor  for  Aluminum  in  Phosphoric Acid Using the Design of Experiment,” J.  Mater.  Res.  Technol. ,  vol.  9,  no.  3, pp. 3622–3631, 2020, doi: 10.1016/j.jmrt.2020.01.100.